TCVN8048-6:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-6:2009 (ISO 3345 : 1975) về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 6: Xác định ứng suất kéo song song thớ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-6 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 6: XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT KÉO SONG SONG THỚ Wood - Physical and mechanical methods of test - Part 6: Determination of ultimate tensile stress parallel to grain 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ứng suất kéo cực đại song song v ớ i thớ gỗ. 2. Tài liệu viện dẫn C á c tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp d ụng tiêu chu ẩ n này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm c ô ng bố thì áp dụng phiên b ả n mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với phép thử cơ và lý. TCVN 8048-1 : 2009 (ISO 3130 : 1975) Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định độ ẩ m cho các phép thử cơ lý. 3. Nguyên tắc Xác định ứng suất kéo cực đại song song thớ bằng cách chất t ả i tăng dần lên mẫu thử. 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Máy thử đ ả m bảo tốc độ gia t ả i lên mẫu thử hay tốc độ di chuyển của đầu gia tải phù hợp v ớ i 6.2 và c ó thể đo t ả i chính xác đến 1 %. Các kẹp phải đảm bảo r ằ ng lực được áp dọc theo trục dọc của mẫu thử và phải ngăn ngừa sự xoắn theo chi ề u dài mẫu thử. 4.2. Dụng cụ đo , để xác định kích thước mặt cắt ngang của phần làm việc mẫu thử, chính xác đến 0,1 mm. 4.3. Dụng cụ đ ể xác định độ ẩ m , theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). 5. Chuẩn bị mẫu thử 5.1. Hướng chính của thớ gỗ trong khoảng không tải c ủ a các mẫu thử phải song song với trục của phần làm việc (phần giữa mẫu). Phần làm việc phải có mặt cắt ngang hình chữ nhật với các kích thước từ 10 mm đến 20 mm theo phương xuyên tâm và từ 5 mm đến 10 mm theo phương tiếp tuyến. Chiều dài phần làm việc của mẫu thử phải từ 50 mm đến 100 mm. Các đầu mẫu thử được tạo hình để đảm bảo sự phá hủy xuất hiện trong phần làm việc và giảm thiểu tập trung ứng suất trong vùng chuyển tiếp. Có thể sử dụng các mẫu thử có các đầu dát m ỏ ng. 5.2. Việc chu ẩ n bị mẫu thử, xác định độ ẩ m và số lượng các mẫu thử thực hiện theo TCVN 8044 (ISO 3129). 6. Cách tiến hành 6.1. Đo các kích thước mặt cắt ngang của phần làm việc c ủ a mẫu thử, ch í nh xác đến 0,1 mm. 6.2. Cặp các đầu của mẫu thử giữa các má kẹp của máy thử (4.1), cách phần làm việc từ 20 mm đến 25 mm. Truyền tải đều lên mẫu th ử với tốc độ không đổi. Tốc độ thử (tại tốc độ gia tải không đổi hoặc tốc độ di chuyển của đầu gia t ả i không đổi) phải sao cho mẫu th ử bị phá hủy trong thời gian 1,5 min đến 2 min tính từ thời điểm gia t ả i. Đọc tải trọng lớn nhất với độ chính xác quy định trong 4.1. Loại b ỏ các kết quả nhận được trên mẫu thử nằm ngoài phần làm việc. 6.3. Sau khi hoàn thành phép thử, xác định độ ẩm của mẫu thử theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). Lấy phần làm việc của mẫu thử làm mẫu để xác định độ ẩm. Kích c ỡ của mẫu có thể khác với khuyến nghị trong TCVN 8048-1 (ISO 3130). Xác định độ ẩm trung bình, có thể sử dụng một số mẫu th ử . Đ ể xác định độ ẩ m, số lượng tối thiểu các mẫu thử phải theo TCVN 8044 (ISO 3129). 7. Tính toán và biểu thị kết qu ả 7.1. Ứ ng suất kéo cực đại song song thớ, s w , của mỗi mẫu thử ở độ ẩ m W tại thời điểm thử, tính bằng megapascal (MPa), theo công thức: trong đó, P max là tải trọng phá h ủy , tính bằng N; b và h là các kích thước mặt cắt ngang của phần làm việc của mẫu thử, tính bằng mm. Biểu thị kết quả chính xác đến 1 MPa. 7.2. Khi cần phải hiệu chỉnh ứng suất kéo, s w , về độ ẩm 12 %, chính xác đến 1 MPa, áp dụng công thức quy định cho độ ẩm (12 ± 3) %, như sau: s 12 = s w [1 + a (W - 12)] trong đó, a là hệ số hiệu chỉnh độ ẩm xác định qua thực nghiệm. Nếu không có quy định kh á c có thể áp dụng a bằng 0,015. 7.3. Kết quả ứng suất kéo song song thớ của mẫu thử là giá trị trung bình số học của các kết quả thử nhận được trên các mẫu thử riêng lẻ, t í nh chính xác đến 1 MPa. 8. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải ít nhất bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Các chi tiết theo Điều 8 của TCVN 8044 (ISO 3129); c) Phương pháp tải (tốc độ tải hoặc tốc độ di chuyển của đầu máy tải); d) Mô tả và thông tin về vật liệu đem thử (khu vực và số lượng các cây được lấy mẫu, lô gỗ xẻ và số lượng tấm gỗ được lấy mẫu); e) Phương pháp chuẩn bị mẫu thử, k í ch thước và h ì nh dạng của mẫu thử; f) Số lượng mẫu được th ử ; g) Số lượng mẫu nằm ngoài phần làm việc; h) Các kết quả thử được t í nh theo Điều 7 và các giá trị thống kê; i) Hệ số a sử dụng trong 7.2 để điều ch ỉ nh kết qu ả về độ ẩm 12 %, nếu cần; j) Ngày thử nghiệm; k) Tên tổ chức tiến hành thử nghiệm .